9'l PROCES- VERBAUX 



diurnes de la température au moins pour certaines de leurs parties. 

 Quand il y a échauffement, surtout au soleil, il y a dilatation thermique. 

 Cette dilatation, dans le cas actuel, est compliquée du fait que normale- 

 ment le bois injecté n'est pas saturé, c'est-à-dire qu'il contient de l'air 

 en même temps qu'un liquide, de la créosote par exemple. Et la dilata- 

 tion thermique de cet air agit de telle sorte qu'elle tend toujours à chas- 

 ser le liquide injecté avant qu'une portion de l'air puisse sortir. 



Ce fait singulier et important tient à ce que l'air est emprisonné, sous 

 la forme d'une fine bullette à l'intérieur de la créosote, dans chaque 

 cavité cellulaire ou vasculaire. 



Toutefois en raison de sa fluidité infiniment plus grande, l'air s'échappe 

 aussi, de sorte que les oscillations de température ne font sortir en 

 somme que très peu de créosote à l'extérieur et seulement de la créosote 

 superficielle. 



3° Attraction capillaire du sol ou est placée la pièce de bois. — 

 Il résulte de nos expériences et observations directes que lorsqu'une 

 pièce de bois injectée est placée dans le sol, celui-ci agit sur le liquide 

 injecté avec une puissance considérable. C'est certainement de ce côté 

 que se trouve la cause principale des pertes que subissent les bois 

 injectés. 



Nous étions loin de nous attendre, lorsque nous avons abordé cette 

 partie de nos études, à trouver des pertes de créosote montant par 

 exemple à 100 grammes par jour et par mètre carré de bois. C'est 

 cependant ce que nos mesures nous ont révélé à plusieurs reprises. 

 Les pertes des surfaces latérales d'un poteau de bois de pin sont pres- 

 qu'aussi fortes que celles des sections. 



On peut bien facilement contrôler ce que nous avançons en mettant 

 un fragment de bois créosote pesé dans un vase cylindrique en verre, 

 au milieu d'une masse de terre sèche. Dans une terre calcaire de couleur 

 blanche, la créosote produit une tache sombre très visible qui s'étend 

 progressivement à des couches de plus en plus éloignées du bois. En 

 un mois et demi par exemple, l'épaisseur de terre imbibée atteignait de 

 4 à 7 centimètres autour d'une pièce de bois ayant 14 à 15 centimètres 

 de diamètre. C'est-à-dire qu'en un mois et demi, la masse de terre entiè- 

 rement imprégnée de créosote perdue atteignait un volume égal à celui 

 du morceau de bois lui-même. 



Le phénomène débute instantanément. Dès que le morceau de bois 

 créosote est mis en terre, il perd de la créosote, si bien qu'au bout de 



